( iH^ ) 



» Dans la méthode que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie, je 

 réduis l'anhydride tungslique par le zinc, métal commun, ce qui ajoute à 

 l'intérêt théorique un intérêt pratique nullement à dédaigner. 



» D'après les données thermochimiques, on a : 



TuO^-+-3Zn = Tu -+-3ZnO +-570-1,, ou 3 x 19' 'i,o3 



» En fait, j'ai effectué cette réaction avec : 1" le zinc et l'anhydride 

 tungslique purs; 2° le zinc et le tungstate d'ammonium purs; 3° le zinc 

 commercial et le tungstate d'ammonium fait avec l'anhydride tungslique 

 commercial; 4° 1*^ zinc commercial et l'anhydride tungstique, tel qu'on 

 l'extrait directement du wolfram par la méthode de Wœhler. 



» Il suffît de chaufTer le mélange de TuO' (ou du sel ammoniacal) avec i p. 5 

 de zinc pulvérisé, au rouge, au feu de charbon de bois, de coke ou de gaz, jusqu'à ce 

 que le zinc ne distille plus. Dans tous les cas, on oblient une masse noire très friable, 

 constituée par du tungstène, de l'oxyde de zinc el un peu d'anhydride tungstique ou 

 d'oxyde inférieur provenant d'une réduction incomplète. Voici comment il convient 

 de la traiter. On enlève l'oxyde de zinc formé par de l'acide chlorhydrique; on lave 

 jusqu'à disparition d'acidité, ce qui fournit un produit à 98,5 pour 100 de Tu, soit 

 94 pour 100 de métal et 6 pour 100 de TuO' environ. L'ébullition de la poudre noire 

 obtenue, avec de la soude pendant quelques minutes, puis des lavages jusqu'à cessation 

 iralcalinilé, enlèvent à peu près complètement les oxydes et, suivant le soin qu'on a 

 apporté à l'opération, fournissent un métal à 99,5-100 pour 100. En tout cas, le 

 métal, chauffé au rouge pendant une heure dans un courant d'hydrogène, atteint régu- 

 lièrement une teneur de 99,8-99,9-100 pour 100; on peut opérer celte réduction sur 

 des hectos à la fois, ce qui est peu pratique avec l'anhydride tungstique comme point 

 de départ. 



w Les résultats analytiques suivants indiquent la pureté des produits formés dans 

 les divers modes de préparation signalés; 100 parties contiennent en tungstène ; 



Après lav. Après action Après action 



à IHCI. de IkOU. de H. 



l 98'*^ 99-65; 99,44; 99'^8 99,92; 99,89 



II 98,5 » 99>8o; 99,93 



m » 99,88; 100 » 



IV 98,62 " 99,88; 99,90; 100 



11 On voit que la pureté du zinc n'intlue pas sur la qualité du produit, ce qui se 

 conçoit, les impuretés du zinc étant ou volatiles, ou solubles dans les alcalis. Il faut 

 cependant noter que les produits II et III préparés avec des sels ammoniacaux peuvent 

 retenir un millième d'azote éliminable par les alcalis fondus, sous forme d'ammo- 

 niaque. 



» Le mêlai obtenu par ce procédé au zinc est une poudre grise (quel- 



C. R., ujoo. 2' Semes/re. (T. CXXM. .^" 3.) ^4 



